486 
Die Frage der ß-Modifikation und die mechanischen 
Eigenschaften des Eisens. Bekanntlich bietet die Deu- 
tung der in Eisen bei hohen Temperaturen auftreten- 
den allotropischen Modifikationen erhebliche Schwie- 
rigkeiten. Bei der thermischen Behandlung des Eisens 
finden sich thermische Effekte, ein kleiner bei ca, 770° 
(As) und ein großer bei ca. 990° (As). Oberhalb As 
wird die Existenz der flächenzentrierten y-Modifika- 
tion, unterhalb As die des raumzentrierten «a-Eisens 
angenommen. 
unzweideutig nachgewiesen. Was jedoch zwischen A» 
und As vor sich geht, weiß man nicht recht. Viele 
nehmen hier eine selbständige dritte Modifikation, das 
j-Eisen an. Diese Annahme wurde jedoch vielfach 
bestritten; das Eisen, das unterhalb As ferromagne- 
tisch ist, verliert diese Eigenschaft in der Nähe von 
As, und dadurch können gewisse thermische und dila- 
tometrische Effekte hervorgerufen werden, die zur Er- 
klärung der bei As beobachteten ausreichen könnten. 
Diese Frage scheint jetzt zuungunsten der Annahme 
einer ß-Modifikation durch den röntgenometrischen 
Nachweis, daß das Raumegitter des Eisens im Tempe- 
raturgebiet der vermeintlichen §-Modifikation mit dem 
des a-Eisens identisch ist!), entschieden zu sein, nach- 
dem von anderer Seite?) auch an einem ausgedehnten 
Tatsachenmaterial gezeigt worden ist, daß die Annahme 
des £-Eisens auch das Verständnis des schwierigen 
Problems der Stahlhärtung (der Martensitstruktur) 
nicht vermitteln kann. Da andererseits das Eisen beim 
Passieren des As-Punktes zweifellos Änderungen seiner 
Eigenschaften erleidet, so tritt immer 
Problem auf, diese Änderungen nun unter konsequenter 
Verzichtleistung auf die Annahme einer A-Umwand- 
lung überzeugend zu deuten. 
Um was für Probleme es sich hierbei zum Beispiel 
handeln kann, zeigt ein in der Versammlung des Iron 
and Steel Institute 'gehaltener Vortrag von Dupuy?), 
der die Zerreißfestigkeit und die beim Zerreißen ein- 
tretende Querkontraktion der Eisen-Kohlenstoff-Legie- 
rungen in Abhängigkeit von der Temperatur feststellte. 
Besonders. charakteristisch sind die die Querkontrak- 
tion betreffenden Resultate, die ja zugleich ein indirek- 
tes Maß für die Geschmeidigkeit des Materials sind. 
Diese Resultate sind an der Reproduktion eines Gips- 
modells in Fig. 1 dargestellt. Wir wollen sie an Hand 
eines Teils des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms (Fig. 2) 
interpretieren. 
Oberhalb der Temperaturen der Linie DOAg, befin- 
den sich die Stahle im Zustand homogener Misch- 
kristalle. Beim Unterschreiten dieser Linie scheidet 
sich im Gebiete DCG der Cementit Fe3C, und im Ge- 
biete A,BCA, das freie Eisen — (der Ferrit — aus. 
Unterhalb GCA, ist die Zersetzung der „-Phase vollen- 
det, und der gesamte Stahl besteht aus Cementit und 
Ferrit. Bei der Temperatur der Linie BA» findet nur 
die geringe Wärmetönung statt, die oft als a-ß-Um- 
wandlung gedeutet worden ist. Nimmt man die 
Existenz einer’ selbständigen f-Modifikation an, so 
wird man das Gebiet ABOF in zwei Teilgebiete tren- 
nen, nämlich AsBAs, in dem der Stahl aus y TB und 
BCA,As, in dem er aus y-+« besteht?). 
1) Arne Westgren, Naturwissenschaften 9, 859, 1921. 
?). Maurer, Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm- 
Institut für Eisenforschung Band J, Seite 39. 
8) Vorgetragen in Paris auf der Versammlung des 
Iron and Steel Institute im September 1921, Enginee- 
ring OXII, S. 391; 427 (1921), 
4) Bei dieser kurzen Darstellung ist von der lang- 
sam eintretenden Zersetzung des Cementits unter Aus- 
scheidung von Kohlenstoff (Graphit) abgesehen worden. . 
Metallographische Mitteilungen. 
Diese beiden Eisenmodifikationen sind - 
dringender das 





















- D = 
ae : 
wissenschaften : 
Trägt man nun in Fig. 2 als dritte‘ Ko die , 
ee der Stahle nach oben auf, so erhält 
man Fig. 1. Man sieht, wie die Eigentümlichkeiten 
des Zustandsdiagramms (Fig. 2) sich hier markiere 
Dem y-Zustande entspricht das: hohe vorspringende 
(bei €)» Plateau mit sehr hohen Querkontraktionen — 
große Geschmeidigkeit). Bei C stürzt es jah ab zu. 
sehr kleinen Werten, die für den F&C + «a- Zustand 
charakteristisch sind, solange das a-Eisen nicht stark 
vorherrscht. Mit zunehmendem Gehalt an «a-Eisen 
nimmt in diesem Gebiet die Kontraktion zu — die 
Legierungen werden geschmeidiger, wie das von koh- 
lenstoffarmen Stahlen "auch bekannt ist. Für das reine 

Eisen ergibt sich eine eigenartige Temperaturabhängig- 
keit der Querkontraktion. Dieselbe steigt erst bei von 
Zimmerwärme steigender Temperatur an, sinkt dann 
aber wieder im Temperaturgebiet um 300°. Es ist 
dies das Gebiet der bekannten Blaubrüchigkeit des 
Eisens. Dann steigt sie wieder an, um, etwa im Ge- 
A, 900° 

Temperatur ——> 


Fe,C+ Es 
fe, C+ Perlit \Perlit + Ferrit 
0,9 0 
% Kohlenstoff 
Fig. 2. 
biet des f-Eisens (AsBA>, Fig. 2), zu sehr geringen — 
Werten zu, sinken, von denen es sich bei Erreichung — 
des y-Feldes rapide zu sehr hohen Werten erhebt. — — 
Im Gebiet DCG nimmt die Querkontraktion mit zu- 
nehmendem y-Gehalt (Annäherung an das y-Feld) all- 9 
‘mählich, wenn auch nicht gleichmäßig, zu. 
Der tiefe Einschnitt der Fig, 1 in dem dem p- Eisen 
entsprechenden Gebiet ist außerordentlich auffallend. 
Wenn man auch aus technischen Deformationsmessun- 
gen keine direkten Schlüsse auf Entstehung von neuen 
Modifikationen ziehen darf, so muß man doch die 
außerordentlich geringe Zähigkeit; des Eisens im B- -Ge- 
biet als befremdend und der Erklärung le 
dürftie Der yes 

